교반기 , 맨틀 히터 ( mantle heater ) 를 설치 하 고 , 슬러리 가 충분히 교반 되 도록 교반기 의 회전수 를 조정 하 면서 , 50 ℃ 까지 , 0 . 5 ℃/ 분 으로 승 온 하 고 , 50 ℃ 에서 15 분 유지 한 후 , 0 . 05 ℃/ 분 으로 승 온 하 면서 , 10 분 마다 , 콜터 멀티 사이 저 II ( 어퍼 쳐 경 : 50 ㎛, 벡 맨 - 콜터 사제 ) 로 입경 을 측정 하 여 , 체적 평균 입경 이 5 . 0 ㎛ 가 되 었 을 때 , 비결정성 수지 분 산액 ( 1 ) 75 부 및 비결정성 수지 분 산액 ( 5 ) 75 부 ( 추가 수지 ) 를 3 분 간 에 걸쳐 투입 했 다 . 투 입후 30 분 간 유지 한 후 , 5 % 수산화 나트륨 수용액 을 사용 하 여 pH 를 9 . 0 으로 했 다 . 그 후 , 5 ℃ 마다 pH 를 9 . 0 으로 조정 하 면서 , 승 온 속도 1 ℃/ 분 으로 96 ℃ 까지 승 온 하 고 , 96 ℃ 에서 유지 했 다 . 30 분 마다 광학 현미경 및 주사 전자 현미경 ( FE - SEM ) 으로 입자 형상 및 표면 성 을 관찰 한 바 , 5 시간 째 에서 구형 화 ( 球形 化 ) 했으므로 , 1 ℃/ 분 으로 20 ℃ 까지 강온 하 여 입자 를 고화 시켰 다 .